op 60 a 70° verwarmd. Na die verwarming werd, na „abschrecken” 
wassehen en droogen van het materiaal op de boven beschreven 
wijze, gevonden : 
OKn 
d — 8.620. 
4° 
Bij 60 a 70° was dns een afneming der dichtheid van 11-een- 
heden der derde decimaal ingetreden. 
7. De proef in § 6 beschreven, werd nu met het metaal, Avelks 
25° 
cl 8.620 bedroeg, herhaald bij 40° (gedurende 24 uur). 
Het resul- 
taat was : 
25° 
d — 8.642 en 8 643. 
4° 
De dichtheid (bij 25°) was dus na verwarming bij 40° toegenomen 
en wel 22-eenheden der derde decimaal. 
8. Nogmaals werd de proef, in § 6 beschreven, uitgevoerd met 
25° 
het metaal, welks d — nu 8.642 a 8.643 bedroeg, (zie § 7). 
Na 24 uur verwarmen op 60 a 70° onder een kadmiamsulfaat- 
oplossing en daarop volgend „abschrecken”, wassehen enz. werd 
thans gevonden : 
25 ° 
d — 8.631 en 8.633. 
4° 
Er is dus bij 60 a 70° weder een daling (10-eenheden der derde 
decimaal ingetreden. 
9. Uit de proeven, in § 5 — 8 beschreven, volgt, dat wij tusschen 
40° en 70° een overgangstemperatuur gepasseerd zijn. 
10. Met het doek die overgangstemperatuur nauwkeurig te bepa- 
len, hebben wij het metaal onderworpen aan een 
2. Dilato metrisch onderzoek. 
Teneinde eventueel optredende volumeveranderingen van het 
onderzochte metaal binnen niet te lange tijden met zekerheid te 
kunnen waarnemen, hebben wij gebruik gemaakt van 360 gram 
kadmium (K 2 zie blz. 422). 
Het gefreesde metaal werd gedurende 24 uren in aanraking met 
een kadmiumsulfaatoplossing verwarmd (Temp. 101°, koeler met terug- 
vloeiing) daarna in ijs „abgeschreckt” en behandeld zooals boven is 
beschreven ter verwijdering van het aanhangende zout. De dilatometer 
werd behalve met dit metaal gevuld met paraffmeolie, die gedu- 
rende eenige uren bij ± 200° onder drukvermindering met metal- 
